중분류      소분류            핵심(요소)기술                            기술수준



      13           01                       - 1 ~ 1000 kW, 전기효율 40 % 이상(LHV), 성능저
      SOFC (시스템)   SOFC 발전시스템                 하율 5 %/500 h 이하


      14           01                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      DMFC 핵심소재    프로톤 전도성 고분자막             - 고분자막 이온전도도 : 0.07 S/cm 이상 (@ 70
                                              ℃)
                                            - 메탄올 투과율: 0.01 mol/(m2‧s) 이하 (@ RT, 5
                                              M)
                                            - 두께 편차 : ± 15 %, 인장 강도(Tensile
                                              strength) : 15 MPa 이상


                   02                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                   가스 확산층                   - 기공도 : 70 % 이상, 두께편차 : ±10 %(0.25
                                              kgf/c㎡ 압축조건에서 측정), 접촉 저항 : 20 m
                                              Ω·c㎡ 이하(10 bar 압축 조건)
                                            - 압축 후 회복률 : 70 % 이상(10 bar 압축 전후,
                                              0.25 kgf/c㎡ 압축 조건에서 비교)


                   03                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                   전극용 촉매                   - 해당 촉매로 만든 MEA가 MEA성능 기준을 만족할
                                              것 (단위전지 성능 : 0.40 V @ 130 mA/cm2 이상
                                              : 운전조건 = 1 atm, 60 ℃, 반응물 = 메탄올
                                              1.0 M 수용액, 공기공급; 성능저하율 : 10
                                              %/1,000 h 이하 (초기 운전시간 기준)
                                            - 합금 촉매의 금속 함량 오차 범위 = 제시한 값
                                              의 ±3 % 이내


                   04                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                   금속계 분리판                  - 내식성(0.05 MH2SO4+2 ppm HF-) 3 μA/c㎡ 이하
                                              (온도조건 70 ℃)
                                            - 전기 전도도 : 100 S/cm (in-plane 방식)


                   05                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                   흑연계 분리판                  - 두께 편차 : ±50 µm
                                            - 기체투과도 : 1×10-5 cm3/(cm2‧s) 이하 (1 bar
                                              차압조건)
                                            - 전기전도도 : 80 S/cm (in-plane 방식)
                                            - 기계적 강도 : 굴곡강도 25 MPa 이상



      15           01                       [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      DMFC 핵심부품    MEA(Membrane-Electrode   - 단위전지 성능 : 0.40 V @ 130 mA/cm2 이상
                   Assembly, 전해질 막/전극 접     - 운전조건 = 1 atm, 60 ℃; 반응물 = 메탄올 1.0
                   합체)                        M 수용액, 공기; 성능 저하율 = 10 %/1,000 h
                                              이하 (초기 운전시간 기준)
                                            - 형태 : CCM(catalyst coated membrane) (3
                                              layer, 5 layer), CCS(catalyst coated
                                              substrate) (5 layer)


                   02                       [아래의 요소 항목 중 셋 이상을 만족할 것]
                   스택용 가스켓                  - 인장강도(MPa) : 5 이상
                                            - 압축응력완화(1000 h @ 100 ℃) : 35 % 이하
                                            - 내열 사이클 이후 저온 기밀특성(-25 ℃-85 ℃)
                                              : 0.5 barg 이상



                                       - 34 -